18 M. Gael Benedicks, 



D'autre part^ cette observation est intéressante pour la théorie 

 de ToxydaMon du fer. Selon ce qu'on admet généralement, Toxyde qui 

 se forme en chauffant le fer, a une formule voisine de Fe.^ O4, celle de 

 la magnetite, mais la teneur en oxygène n'est pas constante. En effet, 

 les photograrames font voir, que la composition ne pourra guère être 

 constante, puisqu'il y a deux espèces d'oxyde différentes entremêlées. 

 La structure, absolument analogue à celle de l'austénite — martensite. 

 rend probable qu'à une température élevée des cristaux mixtes homo- 

 gènes ont existé, mais qu'à une certaine température un dédoublement 

 s'est produit, analogue à celui où les cristaux non magnétiques / (aus- 

 tenite) séparent des cristaux magnétiques ß (maiiensite). Or, pour la 

 magnetite, on sait qu'il existe, comme pour le fer, un point de trans- 

 formation magnétique à 560 — 565°.' Il paraît bien probable, que ce 

 point est relié à l'apparition des cristaux lamellaires qui viennent d'être 

 constatés. Cette question mérite d'être étudiée d'une manière détaillée, 

 étant donné surtout que la connaissance des oxydes du fei' a une im- 

 portance très considérable pour la pratique. 



La courbe 1, fig. 3, montre un refroidissement assez régulier, 

 obtenu en intercalant, d'une manière essentiellement automatique, une 

 résistance électrique croissante. Je n'encombrerai cependant pas ce 

 mémoire par la description de l'arrangement très simple et improvisé 

 que j'ai employé, et qui a bien fonctionné. 



Les échantillons qui ont subi ce recuit, font voir une taenite 

 rassemblée en des particules bien plus grossières que dans ce qui 

 précède. 



Alliage 3. 



L'essai de synthèse précédent a donné pour résultat im fer oc- 

 taédrique. Il m'a paru intéressant de chercher à reproduire également un 

 fer cubique. A ce propos j'ai mêlé intimement à 10 kilos de thermite- des 

 quantités d'oxyde de nickel et d'aluminium calculées pour donner un alli- 



' B. Eriksson. Bidrag till kännedomen om magnetitens magnetiska och elektriska 

 egenskaper. Akad. Afh. Upsala. 1907. 



^ La moitié de cette quantité de thermite a été préparée au laboratoire, en se servant 

 de magnetite pulvérisée de Gellivaara, que je dois à l'obligeance de M. le Dr. Gröndal. 



